412 
Franz Markus. 
Da die Rohleche nur 4 Loth hielten, so war hierdurch erwiesen, dass sich 
das oben ausgelaugte Silber unten wieder gefällt habe. Bei einer so dünnen Mehl- 
schichte, wie sie ein Quantum von 4 Centnern in den 3 Schuh breiten Lauge- 
bottichen bildet, kann man nicht annehmen, dass der ungleiche Durchzug der Lauge 
hiervon Ursache sei; eben so wenig kann eine zufällig nach unten gekommene 
Lage reicherer Mehle diesen Halt bewirken, da diese wohl genug gemischt werden. 
Sie mag vielmehr darin zu finden sein, dass das in den Mehlen enthaltene, in der 
Lauge lösliche Kupferchlorür sich nach unten langsam auf Kosten des Chlorsilbers 
zu Chlorid umändert und dabei so lange die Zersetzung des oben in der Lauge 
gelösten Chlorsilbers bewirkt, bis es vollständig umgewandelt ist. — Ich muss 
hierbei bemerken, dass, so leicht dieser Umstand dann, wenn man die Proben 
nur aus dem Bottiche nimmt , irrige Rückständehälte und hierdurch einen grös- 
seren Silberabgang bewirken kann, dieses in Tajova nicht möglich ist, da jede 
ausgelaugte Partie auf die Rückständetafel kommt, und von da erst die Probe- 
nahme im Durchschnitte geschieht. Bei dem regelmässigen Gange des Betriebes 
differirt der Silberhalt der ausgelaugten Rückstände in verschiedenenSchichten im 
Bottiche, laut vielen genommenen Proben, gar nicht, oder doch nur sehr unbe- 
deutend. 
Hierbei erwähne ich gelegenheitlieh eines anderen Umstandes, der Probe- 
difierenzen verursachen kann. Lässt man nämlich das gewonnene, manchmal in 
kleinen Partien reichere Cementkupfer, welches auch nach sorgfältigem Aussüssen 
immer noch Spuren von Salzlauge enthält , vor oder nach der Probenahme lange 
an der Luft liegen, so bildet sich viel Chlorsilber, welches durch Verflüchtigung 
hei dem Eintränken den Halt beirren kann. Versuche, sich durch Auslaugen von dem 
wirklichen Vorhandensein desselben zu überzeugen , führen zu keinem Resultate, 
da das gelöste Chlorsilber sogleich wieder von dem metallischen Kupfer gefällt 
wird. Ueber die hierbei stattfindenden Differenzen ausgeführte Versuche ergaben 
ein, nach der Zeitdauer verchiedenes Abweichen von 5 — lo Procent im Silber- 
halte. 
5. Röstung mit Vorröstung in Haufen. Diese über höhere Bestim- 
mung im Jänner 1833 begonnenen Röstversuche bezweckten ausser einer Herab- 
setzung des Metallverlustes wesentlich auch die Verringerung der Kosten, die bei 
der gewöhnlichen Röstung im Flammofen ziemlich bedeutend sind. Zu befürchten 
war nur, dass bei dieser Verrostung in Haufen sich entweder ein grosser Theil 
des gebildeten Unterschwefelkupfers durch das im Roste enthaltene Kupferoxyd 
reduciren, sich schweflige Säure und metallisches Kupfer bilden würde, wie sich 
dieses bei einer gewissen Anzahl Feuer hei Lechrösten für die Schwarzkupfer- 
arbeit immer bildet, welches Kupfer dann natürlich, da es wahrscheinlich nicht 
vollkommen durch die Röstung zu schwefeln oder zu oxydiren wäre, bei der Lau- 
gung die nachtheiligsten Folgen hätte,. — oder dass durch die verschiedenen 
Oxyde und schwefelsauren Salze der systematische Gang der Garröstung im 
Flammofen gestört würde. — Die Beseitigung dieser gefürchteten Hindernisse 
gelang indess vollkommen. 
